466 AM ALES — OCTUBRE DE -1861. 
bano, i se principia la oxiclaclon del eje al estado de- fusion, calcina en ba- 
Tio. Al cabo de seis a ocho boras principia a formarse cobre, principal- 
mente en las paredes del homo i en el medio; cuando la capa de cobre 
es bastante gruesa se empuja con el rastrillo liacia el puente, limpiando 
siem pre la superficie del eje; se principia de nuevo la oxidacion, i cuan- 
do se vuelve a formal’ el cobre se empuja otra vez al puente; esta ope- 
ration de ecliar el cobre al puente, la Hainan arrollar la carga. Se con- 
tinua asi liasta que se seque el eje en el plan, o mejor hasta la comple- 
ta metalizacion del eje; se agrega entonces nn poco de eje repasado, 
i todo el cobre que ha sobrado de la operacion anterior, como el que 
ha salido en el repaso, i se echa fuego al horno. Una vez bien fundi- 
do cl cobre se sangra, recibiendolo en unos moldes hechos de una mez- 
cla de arena con ceniza, mui bien apretados para evitar que el cobre se 
derrame. Se deja enfriar en los moldes un poco, se marcan, i se van a arro- 
jar las barras de cobre a un pozo lleno de agua fria. 
Reacciones. El eje sometido a la calcinacion tiene de 65 a 70° de 
cobre, siendo lo demas azufre, hierro, estano, arsenico i antimonio, en 
proporcion variable, segun la naturaleza del mineral. «E1 objeto de la 
operacion, dice Rivot, es espulsar la totalidad del azufre, del arsenico i 
del antimonio ; escorificar el hierro i el estano, i obtener cl cobre al es- 
tado metalico. 
“El primer periodo es una fusion lenta, durante la cual atraviesan 
lasgotitas de ejeei aire esterior introducido en el interior del horno 
por el orifieio del angulo del puente. 
«E1 contacto con el oxijenode los diferentes cuerpos que contiene el 
eje, no es intimo, porque la accion no puede tener Sugar mas que en la 
superficie de las gotitas ; nose forma mas que una proporcion mui de- 
1 ill de arseniatos i antimoniatos. Una parte del azufre, del arsenico i del 
antimonio sc volatiliza al estado de aeido sulfuroso, arsenioso i de oxido 
de antimonio; i una parte del hierro, cobre i estano pasan al estado de 
oxidos. 
“Cuando la fusion lenta se ha concluido, la masa pastosa reunida 
sobre el plan contiene una mezcla mui intima de oxidos i de sulfuros, 
entre los cuales tiene lugar una serie de reacciones bastante vivas, que 
-■ jD'cducen durante el periodo del enfriamiento. Ea accion principal C3 
1 . u -1 sull’uro sobre el oxido de cobre; porque el cobre i el azufre en- 
tixu en la e. mpcsicion del eje, en mayor cantidad que los otros cuerpos. 
a a '' ion sirve para aislar, del estado metalico, una gran parte del cobre 
"xidado durante el periodo de la fusion, i al mismo tiempo volatilizar 
11,11 nueva parte del azufre al estado de aeido sulfuroso. Este desarrollo 
' i , que atraviesa la materia durante el enfriamiento, leda la poro- 
•idad neeesaria para la oxidacion interior. 
"L i. ■. ull uros de hierro i do estano obran al mismo tiempo sobre el 
